auf das optische Verhalten piezoelektrischer Krystalle. 253 



in gleichem Sinne stattfand, und welche demgemäss auch bei 

 Beobachtung in der Richtung der Axen Y° und Z° noch vorhanden war. 

 Eine derartige, sich nicht umkehrende elektrooptische Wirkung ist in dem 

 Ansätze 1 nicht vorgesehen ; um sie darzustellen, müssten Glieder von der 

 zweiten Ordnung in Bezug auf a, b, c hinzugenommen werden. Indessen 

 schien die fragliche Wirkung langsamer, als das Quadrat der Feldstärke, 

 zu wachsen und war überhaupt zu unregelmässig, um sich genau quantitativ 

 untersuchen zu lassen. Insbesondere verminderte sich ihre sonst sehr be- 

 deutende Intensität ausserordentlich, wenn die Metallbelegungen von der 

 Krystallplatte durch Glimmerplatten getrennt wurden. Es lag daher in 

 Anbetracht der starken Veränderlichkeit der Brechungsindices des Seignette- 

 salzes mit der Temperatur die Vermuthung nahe, dass eine Erwärmung 

 der Platte durch einen hindurchgehenden Entladungsstrom die Ursache 

 jener optischen Änderung sei; allein die nähere Untersuchung lehrte, dass 

 eine Erwärmung im entgegengesetzten Sinne gewirkt hätte. 



Durch eine innere Leitfähigkeit in der Richtung a war aber offenbar 

 eine andere Anomalie des elektrooptischen Verhaltens dieser Platten be- 

 dingt, darin bestehend, dass, wenn die Metallbelegungen der Krystallplatte 

 direct anlagen, jedesmal bei Umkehrung des Ladungssinnes zunächst eine 

 sehr starke Änderung des Gangunterschiedes eintrat. Dieses Verhalten 

 machte die Beobachtungen bei direct anliegenden Belegungen ganz un- 

 sicher, und da es andererseits bei zwischengelegten Glimmerplatten immer 

 zweifelhaft ist, in welchem Grade die Leitungsfähigkeit der Platte das 

 Potentialgefälle innerhalb derselben vermindert, so konnten zuverlässige 

 Bestimmungen der Constante e 41 x, überhaupt nicht erhalten werden. Die 

 Beobachtungen mit eingeschalteten Glimmerplatten, wobei die Krystallplatte 

 behufs Verminderung der oberflächlichen Leitung in Benzol eingetaucht 

 war, ergaben im Mittel: 



^ = -6,0. KT 8 , 



welcher Werth aber, absolut genommen, nach dem eben Gesagten wahr- 

 scheinlich noch erheblich zu klein ist. 



Mit Sicherheit lässt sich über diese Constante daher nur angeben, 

 dass sie negatives Vorzeichen besitzt und dem absoluten Werthe nach 

 mindestens lOmal so gross ist, als die elektrooptischen Constanten des 

 Natriumchlorates und Quarzes. 



Das piezoelektrische Verhalten des Seignettesalzes ist nach der 

 Theorie von Voigt ebenfalls durch drei Constanten charakterisirt, welche 

 sich durch Beobachtungen an den oben erwähnten drei Arten von Platten 

 einzeln bestimmen lassen. Die elektrischen Momente sind nämlich allgemein : 

 a = -cF 14 Y z , b = -(? 25 Z x , c = -cf 36 X y , 



wird demnach ein Druck in einer Richtung ausgeübt, welche den Winkel 

 zwischen zwei Coordinatenaxen halbirt, so ist nur das zu diesen beiden 

 Axen senkrechte Moment von Null verschieden, und zwar bezw. gleich 



±Hl4P> ±H»P» ±1^36?- 



